%%% ============================================================================
%%% 文件内容：钢结构制作加工技术要求—— 涂装检验
%%%   相关规范
%%%   + \GB*{18570}[3] 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第3部分：涂覆涂料前钢材表面的灰尘评定（压敏粘带法）
%%%   + \GB*{18570}[6] 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第6部分：可溶性杂质的取样Bresle法
%%%   + \GB*{18570}[6] 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的评定试验 第8部分：湿气的现场折射测定法
%%%   + \GB*{9286}     色漆和清漆 漆膜的划格试验
%%%   + \GB*{5210}     色漆和清漆 拉开法附着力试验
%%%   + \GB*{9793}     热喷涂 金属和其他无机覆盖层 锌、铝及其合金
%%% ============================================================================
\begin{enumerate}
  \item 表面处理检验应符合以下要求：
  \begin{itemize}
    \item 构件的结构预处理，应符合~\ref{subsubsec:涂装表面处理}~节第~\ref{lst:涂装预处理}~条的要求，检验方法为目视检测；
    \item 构件表面灰尘清洁度检验按\GB*{18570}[3]的规定进行。表面可溶性氯化物检验按\GB*{18570}[6]和\GB*{18570}[8]的规定进行。
    \item 表面除油和除盐分处理，检验方法和标准应符合~\ref{subsubsec:涂装表面处理}~节第~\ref{lst:除油除盐预处理}~条的要求；
    \item 除锈等级和表面粗糙度检验方法和标准应符合~\ref{subsubsec:涂装表面处理}~节第~\ref{lst:除锈等级}~条和第~\ref{lst:粗糙度检验}~条的要求。
  \end{itemize}
  \item 涂装施工环境应符合~\ref{subsubsec:工厂涂装}~节第~\ref{lst:涂装环境}~条的要求。检验方法：用温度、湿度计或摇表，露点仪等检测施工环境。
  \item 涂装材料的检验应符合设计文件和相关技术规范的要求。
  \item 涂料涂层表面应平整、均匀一致，无漏涂、起泡、裂纹、气孔和返锈等现象，允许轻微橘皮和局部轻微流挂。检验方法为目视检测。
  \item 金属涂层的表面均匀一致，不允许有漏涂、起皮、鼓泡、大熔滴、松散粒子、裂纹和掉块等，允许轻微结疤和起皱。检验方法为目视检测。
  \item 构件漆膜颜色应达到业主规定的色卡要求，涂装材料涂层表面应平整均匀，无明显色差。
  \item 涂层干膜厚度应符合设计规定要求。检验方法：采用磁性测厚仪检查涂层干膜厚度。一个制造节段每 \qty{100}{m^2}（不足 \qty{100}{m^2} 的按实际面积）作为一个检验批次，每一批次任意选取三个 \qty{10}{m^2} 进行检测，每 \qty{10}{m^2} 为一个测量单元，每一个测量单元至少应选取三处基准表面，每一基准表面测量五点，其算术平均值不得低于规定膜厚，单个测点的厚度不得低于规定膜厚的 90\%，若所有测点满足要求，则判定该批次合格，否则判定为不合格。检验批次涂层厚度达不到规定要求时，应增加涂装道数，直至合格为止。漆膜厚度测定点的最大值不能超过设计厚度的 3 倍。
  \item 涂层对基体的附着力和层间附着力按\GB*{9286}规定进行划格法检验，检验结果应不低于 1 级；或按\GB*{5210}规定进行拉开法检验，检验结果应不低于\cref{tab:附着力要求} 的规定。
  \item 热喷铝或喷锌涂层对基体的附着力检验应按\GB*{9793}规定进行划格检验，检验结束后，方格内的涂层不得与基体剥离；采用拉开法检验时，应不低于\cref{tab:附着力要求} 的规定。检验方法：采用涂层附着力拉拔仪检查。
  \begin{table}
    \caption{涂层对基体的附着力拉开法检验附着力要求}\label{tab:附着力要求}
    \begin{tabularx}{\linewidth}{?c|X|Z?}
      \toprule
      序号 & \multicolumn{1}{c|}{涂层} & 附着力要求 \\
      \midrule
      1 & 无机富锌防锈防滑涂料、水性无机富锌漆 & $\geqslant\qty{4.0}{MPa}$ \\ \hline
      2 & 环氧富锌底漆                         & $\geqslant\qty{5.0}{MPa}$ \\ \hline
      3 & 热喷铝或喷锌                         & $\geqslant\qty{6.0}{MPa}$ \\ 
      \bottomrule
      \multicolumn{3}{l}{\footnotesize 注：检验方法：采用涂层附着力拉拔仪检查。}\\
    \end{tabularx}
  \end{table}
  \item 涂层体系性能应满足\防腐涂装 的要求。
  \item 完成涂装后构件的标识、编号应清晰完整。检验方法：观察检查。
  \item 涂层验收可按构件分批次验收，验收时涂装承包商至少应提交下列验收资料：
  \begin{itemize}
    \item 设计文件或设计变更文件；
    \item 涂料出厂合格证和质量检验文件，进场验收记录；
    \item 钢结构表面处理和检验记录；
    \item 涂装施工记录（包括施工过程中对重大技术问题和其它质量检验问题处理记录）；
    \item 修补和返工记录；
    \item 其它涉及涂层质量的相关记录。
  \end{itemize}
\end{enumerate}